W. Hennig: Kreatininoxim. 379 



hierbei zum Ersatz durch Acetyl gelangt. VVclclu'« von diesen 

 beiden Wasserstoff atomen bei der Bildung des vorliegenden Uiacetyl- 

 kreatininoxinis zur Substitution gelangte, konnte direkt nicht ent- 

 schieden werden, jedoch ist es nach Analogie des Diacetyl-Methyl- 

 hydantoinoxims (siehe vorstehende Abhandlungen) nicht umvahr- 

 scheinhch, daß es sich hierbei um das Wasserstoff atom der an die 

 beiden Kohlenstoffatome einfach gebundenen Imidgruppe handelt. 



Reduktion des Kreatininoxims. 



3 g Kreatininoxim \^■urden mit 15 g konzentrierter Salzsäure 

 luid 25 g Zinnfolie auf dem Wasserbade bis zum Aufhören der 

 \A'asserstoffentwickelimg erwärmt, alsdann wurde die stark mit 

 Wasser verdümite Flüssigkeit durch Schwefelwasserstoff von Zinn 

 befreit imd schließlich auf ein kleines Volum eingedampft. 



Oxalsäure konnte in diesem Reaktionsprodukte nicht naöli- 

 gewiesen werden. Auch der Nachweis von Hydroxylamin war 

 zweifelhaft, da durch Zusatz von Natronlauge eine braune Färbung 

 und durch weiteren Zusatz von F e h 1 i n g'scher Kupferlösung 

 eine braunschwarze Fällung eintrat. Da auch die Versuche, das 

 Reduktionsprodukt zur Krystallisation zu bringen, nicht von dem 

 gewünschten Erfolg begleitet waren, so wurde dasselbe mit Gold- 

 chloridlösung versetzt tmd alsdann der langsamen Verdunstung 

 überlassen. Hierbei schieden sich allmählich leicht lösliche Anrate 

 aus, Melche sich in der Krystallform und in der Zusammensetzung 

 wesentlich voneinander unterschieden. Zunächst resultierten tafel- 

 förmige, bei 250° noch nicht schmelzende Krystalle (1), welche 

 sich als A m m o n i u m g o 1 d c h 1 o r i d erwiesen. 



1. 0,3136 g enthielten 0,1724 g Au = 54,97%; berechnet für 

 XHiCl, AuCla 55,24% Au. 



Bei der Ueberfühi-ung dieses Aurats in das Flatinat Avurden 

 die typischen Krystalle des Platinsalmiaks gewonnen. 



Die weiteren Kjystallisationen von Golddoppelsalzen (2 — 5) 

 stimmten in dem Aeußeren, dem Sclimelzpunkt und dem Gold- 

 gehalt überein. Nach dem Umkrystallisieren bildeten dieselben 

 kurze Nadeln, die je nach der Schnelligkeit des Erhitzens bei 200 bis 

 202» bezw. bei 202—204" schmolzen. 



2. 0,3836 g enthielten 0,1862 g Au. 



3. 0,2862 g „ 0,1375 g Au. 



4. 0,3790 g „ 0,1817 g Au. 



5. 0,2978 g „ 0,1423 g Au. 



Gefluiden: Berechnet für 



2. 3. 4. 5. C2H-N3, HCl -f AuClg: 



Au 48,54 48,04 47,94 47,78 47,77 



